QI 
D 
19 
ANALYSE DES TRAVAUX 
Séance du 9 février 1857. 
CHIMIE APPLIQUÉE — Analyse des cuivres employés au 
doublage des navires. — M. Besnou présente à la Société 
quelques observations à l’occasion d’une analyse qu'il a 
faite récemment d’un cuivre rouge provenant d'un des 
bâtiments de l’escadre russe sous les ordres de l’amiral 
Behrens. Il rappelle que, depuis nombre d’années, il a été 
appelé très souvent à examiner l’état de pureté des cuivres 
destinés au doublage des navires. Presque constamment, 
ces cuivres ne contenaient que de très faibles quantités de 
métaux étrangers , étain, plomb, zinc, fer, et surtout un 
peu d’arsenic, mois toujours dans des proportions minimes, 
et n'atteignant que rarement 1 0/0. Parmi ces cuivres, les 
uns résistaient plusieurs années à l’action corrosive de l’eau 
de la mer; les autres, au contraire, au bout d’un à deux 
ans, étaient profondément endommagés; et chose remar- 
quable, c’est qu’au lieu d’être superficielle et régulière, 
celte corrosion est souvent partielle et profonde, de sorte que 
la feuille est criblée de trous plus ou moins nombreux et 
petits, qui bientôt s’élargissent, tandis que certaines par- 
ties semblent relativement épargnées. L'examen qu’il vient 
de faire d’an cuivre provenant du doublage d’un des na- 
vires russes, lui a permis de constater la pureté presque 
absolue de ce métal. C’est avec peine qu’il est parvenu à 
obtenir des taches très minces et très petites, simulant l’ar- 
senic, avec une liqueur provenant de 20 grammes de 
cuivre. Îl n’y avait pas non plus de traces bien sensibles 
d’étain, de zinc, de plomb et de fer. Ce cuivre était 
d’une belle couleur rouge un peu orange, grenu à la sur- 
face, très flexible, non élastique, lorsqu'on le ployait modé- 
rément; 1l élait, conséquemment, difficile à rompre. Il 
paraît que ce cuivre élait appliqué depuis 4 ans, et qu'il 
